285 
Die Charaktere der reinen niobigen Säure sind: 
1) At. Gw. der Säure 1727,2 und des Metalls 713,6. 
2) Spec. Gw. der niobigen Säure 4,857. 
3) Rein blaue Färbung der Lösung bei der Zinnprobe, 
die beim Stehen an der Luft nicht braun werden darf. 
4) Blaue Färbung des Phosphorsalzes bei langem Er- 
hitzen der gesättigten Perle in der innern Flamme. 
b) Darstellung der ilmenigen Säure. 
Die bei vorstehender Darstellung des B-Sulfats der 
niobigen Sàure erhaltenen sauren Lósungen enthalten jetzt 
die ilmenige Sàure in unreinem Zustande. Man fille die- 
selbe durch Natronlauge und Ammoniak. Das dabei nie- 
derfallende Hydrat der ilmenigen Säure schmelze man 
mit saurem schwefels. Kali unter Zusatz von Fluornatrium 
und behandle das geschmolzene Salz mit warmem Was- 
ser, wobei A-Sulfat der ilmenigen Säure ungelöst bleibt. 
Diese Behandlung hat den Zweck, Kieselerde, Thonerde, 
Eisenoxyd und auch móglicherweise beigemengte Titan- 
säure zu entfernen. Das A-Sulfat der ilmenigen Säure 
wird jetzt, ganz ebenso wie vorstehend angegeben wur- 
de, in Kalium-Ilmenfluorid umgewandelt, von dem Ka- 
lium-Tantalfluoride geschieden und krystallisirt. Dabei ist 
aber zu bemerken, dass das Kalium - Ilmenfluorür einer 
suecessiven Krystallisation unterworfen werden muss. Die 
Krystalle, welche sich zuerst bilden, enthielten bei mei- 
nen Versuchen auf 2 Atom Ilmenium noch 1 Atom Nio- 
bium. Hierauf erhielt man Krystalle, die auf 3 At. Ilme- 
nium noch 1 Atom Niobium enthielten und erst nachdem 
sich diese Krystalle abgesetzt hatten, war in der Lósung 
kein Niobium mehr enthalten. Als Regel gilt dabei, dass 
